40 THÉORIE DES ACIERS AU NICKEL. 



demment indiquées, et cette dernière vérification quan- 

 titative sont donc bien d'accord pour faire attribuer au 

 passage du fer de l'état y à l'état a, passage considéra- 

 blement retardé par la présence du nickel, les anoma- 

 lies constatées dans les aciers au nickel irréversibles. 

 Comme les propriétés des alliages réversibles sont 

 évidemment liées à la même cause, on pourra en con- 

 clure que toutes les anomalies des aciers au nickel sont 

 dues à la transformation globale du fer, fortement dé- 

 placée dans l'axe des températures, et, de plus, consi- 

 dérablement étalée. 



D'ailleurs, ici encore, la preuve quantitative est sa- 

 tisfaisante. Si, dans la figure 2 (p. 28), on prolonge 

 la droite E'F' par une ligne faiblement incurvée vers le 

 haut, de manière à représenter, en chacun de ses points, 

 l'inclinaison correspondant à la dilatation du mélange 

 de nickel, de fer a et de fer y dans les proportions indi- 

 quées par le degré de la transformation, on aboutit, 

 lorsque la transformation est achevée, à un seg- 

 ment à peu prés rectiligne, et parallèle à la portion 

 G' de la courbe réellement décrite par l'alliage. 

 Notre nouvelle courbe diffère de la courbe réelle E'F'G' 

 en ce que nous n'avons pas tenu compte du change- 

 ment positif du volume dans le passage de l'état y à 

 l'état a, et seulement de la variation graduelle de la di- 

 latation entre les deux variétés du fer aux températu- 

 res élevées et aux températures basses. La distance 

 verticale des deux courbes devra indiquer l'augmenta- 

 tion de volume de l'alliage correspondant à la transfor- 

 mation du fer qu'il contient. Les courbes du type pré- 

 cédemment indiqué (Archives, t. XV, p. 255), déter- 

 minées expérimentalement comme il a été dit par 



